339 



II b. 



1.3325 g. Mineral ophededes et Par Timer i et lukket Glasrør 

 til 210° C. med en Blanding af 4 Dele conc. Svovlsyre og en Del 

 Vand; desuden tilsattes lidt Soda for at uddrive Luften før Igjen- 

 smeltningen. I Opløsningen bestemtes Jernoxydulet ved Titrering 

 med overmangansurt Kali: 0.008775 Fe, hvortil svarer: 0.01128 

 FeO = 0.85 % FeO. , 



Af de ovenfor fundne 3.79 % Fe 2 3 bliver altsaa tilbage som 

 Fe 2 3 : 2,85 %• 



II c. 



Endelig bestemtes det bundne Vand ved at gløde 0.8555 g. 

 fint pulveriseret Mineral. Tabet beløb sig til 0.013 g. = 1.52 % 

 aqua. 



For om mulig nøiere at bestemme Jordarterne bleve desuden 

 følgende Analyser udførte: 



ni. 



0.8644 Mineral opsluttedes paa sædvanlig Vis med conc. Svovl- 

 syre. Residuet veiede 0.0916 g., der ved Behandlen med Flussyre 

 tabte 0.0741 g. = 8.57 % Si0 2 . De tilbageblevne 0.0175 g. be- 

 handledes* først med Saltsyre under Inddampen til Tørhed; med 

 Vand opløstes en Del, der heldtes til Hovedopløsning. Derpaa 

 inddampedes med conc. Svovlsyre; med Vand erholdtes en noget 

 blakket Opløsning, der bragtes sammen med den øvrige Vædske. 

 Den nu gjenblevne veiede glødet 0.003 g., altsaa = 0.35 % Uop- 

 sluttet. 



I Opløsningen fældtes Fosforsyren med molybdænsur Amm., og 

 den bestemtes derpaa, som ovenfor, som pyrofosforsurt Magnesia: 

 0.3929, der giver: 0.2513 P 2 5 « 29.07 %. 



Den paafaldende høie Kiselsyregehalt gav Anledning til at tro, 

 at det benyttede Materiale ikke var saa omhyggelig udsøgt som 

 før, hvorfor en ny Analyse blev paabegyndt. 



22* 



